标题：黑酸枝木
酸枝木简介
酸枝木：热带、亚热带地区，主要产地为东南亚国家。木材材色不均匀，心材橙色，浅红褐色至黑褐色，深色条文明显。木材有光泽，具酸味或酸香味，文理斜而交错，密度高、含油腻，坚硬耐磨。
酸枝木有多种，为豆科植物中蝶形花亚科黄檀属植物。在黄檀属植物中，除海南岛降香黄檀被称为“香枝”（俗称黄花梨）外，其余尽属酸枝类。酸枝木大体分为三种，黑酸枝、红酸枝、和白酸枝。它们的共同特性是在加工过程中发出一股食用醋的味道，故名酸枝。[1]
黑酸枝是酸枝木中最好的一种。它颜色基本上是紫红紫褐或是紫黑，木材密度比较大，木质比较坚硬，抛光效果很不错，而且做成成品之后不容易开裂，所以，黑酸枝经常被用来制作工艺品和家具，跟紫檀一样，黑酸枝是一种名贵的木材。
黑酸枝又叫大叶紫檀，其实是原来都叫大叶紫檀，后来出了国标，国标中管大叶紫檀叫黑酸枝，所以现在的规范叫法为黑酸枝。黑酸枝由于也被叫做“紫檀”，而且心材的新切面呈橘红色，久了会变成深紫色，还有一股酸香气，因此酷似紫檀。[2]
木种及构造特征
刀状黑黄檀 Dalbergia cultrate Grah.
散孔材。生长轮不明显或略明显。心材新切面紫黑或紫红褐，常带深褐或栗褐色条纹。管孔在肉眼下略见，弦向直径最大182μm，平均118μm；数甚少至略少，o～12个/mm2。轴向薄壁组织较多，在肉眼下明显，主为同心层式波浪形，傍管带状及细线状。木纤维壁厚。木射线在肉眼下不见；波痕在放大镜下可见；射线组织同形单列。及多列（多数2～3列）。新切面有酸香气；结构细；纹理颇直；气干密度0.89-1.14g/cm3。  
黑黄檀Dalbergia fusca pierre
散孔材。生长轮不明显或略明显。心材新切面紫褐、黑褐或栗褐，常带明显的紫或黑褐色窄条纹。管孔在肉眼下略见，弦向直径最大275 μm，平均143μm；含黑色树胶；数甚少至略少，1～6个/mm2。轴向薄壁组织颇明显，主为同心层式窄带状（宽2～数个细胞）。木纤维壁甚厚。木射线在放大镜下明显；波痕亦然；射线组织同形单列及多列（多数2～4列）。无酸香气或很微弱；结构细；纹理斜或交错；气干密度1.04～1.20g/cm3。
  
阔叶黄檀Dalbergia latifolia Roxb．
散孔材，生长轮不明显或略明显。心材浅金褐、黑褐、紫褐或深紫红，常有较宽但相距较远的紫黑色条纹；木屑酒精浸出液有明显紫色调。管孔在肉眼下明显，含树胶；弦向直径最大267μm，平均144μm；数少至略少，3～17个/17个mm2。轴向薄壁组织颇明显，主为环管束状、聚翼状及波浪形窄带状。木纤维壁薄至略厚。木射线在放大镜下可见；波痕亦然；射线组织同形单列（甚少）及多列（2列），稀异形孟型。新切面有酸香气；结构细（较其他种略粗）；纹理交错；气干密度0.75～1.04 g/cm3，多数0.82～0.86 g/cm3。
D4卢氏黑黄檀Dalbergia louvelii R．Viguier 　散孔材。生长轮不明显。心材新切面桔红色，久则转为深紫或黑紫。管孔在肉眼下几不得见；弦向直径最大206μm，平均149μm；数少至少，1～4个/mm2。轴向薄壁组织在放大镜下明显，主为同心层型的细线（宽1～2细胞），且排列规整。木纤维壁厚。木射线放大镜下可见；波痕不明显；射线组织同形单列。酸香气微弱；结构甚细至细；纹理交错；有局部卷曲；气干密度0．95 g/cm3。
D5 东非黑黄檀Dalbergia melanoxylon Guill.Perr. 　散孔材。生长轮不明显。心材黑褐至黄紫褐，常带黑色条纹。管孔在肉眼下可见，弦向直径最大133μm；平均72μm；数少至略少，5～14个/mm2。轴向薄壁组织较少，在肉眼下通常不见，主为离管型，星散聚合、细线状及聚翼状。木纤维壁甚厚。木射线放大镜下可见，波痕亦然，射线组织同形单列及多列（2列）。无酸香气或很微弱；结构甚细；纹理通常直；气干密度1．00～1．33 g/cm3。
巴西黑黄檀 Dalbergia nigra Fr.Allem.
  散孔材。生长轮明显。心材黑褐、巧克力色至紫褐色，常带有明显的黑色窄条纹。管孔在肉眼下颇明显，弦向直径最大287μm，平均143μm；数甚少至略少，2～7个/mm2。轴向薄壁组织放大镜下明显。主为离管型，环管束状及窄带状（宽1～2细胞），星散聚合、聚翼状，常多于微凹黄檀。木纤维壁薄至厚。木射线在放大镜下明显，波痕在放大镜下明显，射线组织同形单列（数少）及多列（多数2～3列），异形Ⅲ型倾向明显。新切面酸香气浓郁，结构细（较其他种略粗），纹理交错，气干密度O.86～1.01 g/cm3。
亚马孙黄檀Dalbergia spruceana Benth．
散孔材。生长轮明显。心材红褐、深紫灰褐，常带黑色条纹。管孔在肉眼下可见，弦向直径最大323μm，平均1 92μm；数甚少至少，1～5个/mm2。轴向薄壁组织在放大镜下明显，细线状（宽多数1细胞），环管束状明显。木纤维壁甚厚。木射线在放大镜下可见；波痕不明显；射线组织同形单列及多列（多数2列）。酸香气无或很微弱；结构细；纹理直至略交错；气干密度O.90 g/cm3。
D8 伯利兹黄檀Dalbergia stevensonii Tandl． 　散孔材，半环孔材倾向明显。生长轮明显。心材浅红褐、黑褐或紫褐，常带规则或不规则相间的黑色条纹，色泽比较均匀。管孔在肉眼下明显，弦向直径最大269μm，平均88μm；数略少至略多，11～24个/mm2。轴向薄壁组织在肉眼下略明显，主为窄带状及细线状（多数宽1细胞，与射线交叉局部略呈网状）及环管束状。木纤维壁厚。木射线在放大镜下略见；波痕在放大镜下可见（木射线迭生构造不明显）；射线组织同形单列及多列。酸香气无或很微弱；结构细；纹理直；气干密度0.93～1.1 9 g/cm3。
黑酸枝木的识别
1、专业识别[3]
根据GB/T18107—2000(红木)标准识别。 
(1)刀状黑黄植(Dalbergia culberata)。散孔材。生长轮不明显或略明显。心材新切面紫黑或紫红褐，常带深褐或栗褐色条纹。管孔在肉眼下略见，弦向直径最大182um，平均118um，数甚少至略少，0一12个//mm2。轴向薄壁组织较多，在肉眼下明显，主为同心层式波浪形，傍管带状及细线状。木纤维壁厚。木射线在肉眼下不见;波痕在放大镜下可见;射线组织同形单列及多列(多数2一3列)。新切面有酸香气;结构细;纹理颇直;气干密度0.89-1.14g/cm&sup3;. 
2)黑黄檀(Dalbergia fusca)o散孔材。生长轮不明显或略明显。心材新切面紫褐、黑褐或栗褐，常带明显的紫或黑褐色窄条纹。管孔在肉眼下略见，弦向直径最大275um，平均143um;含黑色树胶;数甚少至略少，I一6个/mm2。轴向薄壁组织颇明显，主为同心层式窄带状(宽两个至数个细胞)。木纤维壁甚厚。木射线在放大镜下明显波痕亦ft" -射线组织同形单列及多列(多数2一4列)。无酸香气或很微弱:结构细，纹理斜或交错，气干密度，1.04-1.20g/cm&sup3;. 
(3)阔叶黄檀(Dalbergia tatifoka),散孔材。生长轮不明显或略明显。心材浅金褐、黑褐、紫褐或深紫红.常有较宽但相距较远的紫黑色条纹.木屑浸出液有明显紫色调。管孔在肉眼下明显，含树跤;弦向Fi径.大267um.平均144um;数少至略少.3一17个/mm=0轴向薄里组织颇明显.主为环管束状、聚双状及波浪形窄带状。木纤维里薄至略厚。木射线在放大镜下可见:波痕亦然;射线组织同形单列(甚少》及多列(2一4列)，稀异形.型。新切面有酸香气;结构细(较其他种略粗);纹理交错;气千密度0.75一1.04 g/cm&sup3;.多数0.82一0.86g/cm&sup3;。 
注：多射线组织应是2~4列（《红木》标准时两列） 
2、经验识别 [4]
(1)新切面或湿水后有酸臭气。 
(2)心材黑色为主，间有不规则的浅褐色或红色条纹。 
(3)阔叶黄檀常黑里透红，宽带状薄壁组织，材面上常形成黑红相间;刀状黑黄植和黑黄恤具有“鸡翅纹”，刀状黑黄植更明显。
黑酸枝家具
黑酸枝仅次于紫檀和黄花梨，木质结构较细，纹理很清晰，制作出来的家具坚固耐用，历经百年而不变形，因此在明清时代应用比较广泛。而如今，黑酸枝家具仍然具有很高的价值。  黑酸枝家具多采用榫卯结构，稳固耐用，在设计上基本保持中国传统的设计理念，在此基础上融入现代人体工学和审美需求，因此不仅古色古香，而且还散发出现代时尚的魅力。黑酸枝家具多以明清风格为主，有的结构简约，风格明快，线条流畅，有的雕刻精美，结构厚重，不管是那种风格都保持黑酸枝特有的木制纹理，非常的漂亮，仿佛层峦叠嶂的群山，抑或波澜起伏的大海，微风轻轻吹过，泛起层层涟漪，令人无限遐想。这就是黑酸枝家具独特的魅力所在。
黑酸枝木(11张)